- 3 — 



Buntsandsteine, sondern auch die Letten der unteren, wie der mitt- 

 leren Abteilung der Buntsandsteinformation." Der abschlämmbare An- 

 teil des Kaolins unterscheidet sich im wesentlichen nur durch die 

 Größe des Korns vom Rückstand. „Glimmerähnliche Blätter und 

 Quarzschollen werden um so seltener, je später eine gesunkene 

 Probe in Untersuchung genommen wird. Die Mikrovermikulite und 

 Mikroschörlite treten mehr und mehr zurück , je feiner das übrige 

 Korn ist und in dem zuletzt Gesunkenen sucht man danach ver- 

 gebens." 



Die Kaoline der übrigen Fundorte zeigen sich im allgemeinen 

 ganz ähnlich dem beschriebenen zusammengesetzt, doch ist ihre 

 Farbe nicht immer weiß wie die der Eisenberger, vielmehr gelb 

 oder auch rot. 



Den übersichtlichsten Aufschluß über ihre chemisch-stoffliche 

 Beschaffenheit geben uns die Analysen, die der ScHMiDT'schen Arbeit 

 beigegeben sind. 



Eisenberg Weißenfels Martinrode Uhlstedt , . ~., * ,, 



Quarz mit etwas Silikat 25,3 22,5 15,3 



Si0 2 59,51 53,2 40,4 36,5 37,2 



A1 2 3 26,02 31,8 22,0 22,8 31,2 



Fe 2 3 4,55 1,1 1,5 4,3 6,9 



FeO . — — — — — 



CaO — 1,0 1,2 1,1 0,9 



MgO — 0,3 0,8 1,0 0,3 



K 2 — 0,5 0,8 1,2 0,6 



Na 2 — 0,2 0,4 0,3 



H 2 9,49 11,8 6,7 9,1 5,3 



Co 2 . — — 1,3 1,3 0,9 



99,57 99,7 100,2 100,2 100,1 



Desgleichen Zusammensetzung der roten Kaoline von Osterfeld : 



Si0 2 47,6 49,1 49,5 54,2 49,4 47,6 



A1 2 3 35,6 34,6 34,4 31,3 35,1 36,6 



Fe 2 3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,4 1,0 



FeO 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 0,9 



CaO 1,5 1,9 0,6 0,5 0,7 0,8 



MgO 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 



K 2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 0,4 



Na 2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 



H 2 12,9 11,3 12,5 11,3 11,5 12,3 



99,7 98,8 99,7 99,6 99,7 100,4 



Hiernach haben wir die Kaolinbildungen als ein Gemenge von 

 eigentlichem Kaolin mit Quarzstaub und untergeordneten Beimen- 



1* 



